— 443 — 

 ciaio è posto entro un' elica magnetizzante , la magnetizzazione non si sviluppa 

 egualmente in tutta la massa, ma principalmente negli strati superficiali, decre- 

 scendo gradatamente dall' esterno all' interno. Per una stessa sbarra la magnetizza- 

 zione penetra tanto più profondamente, quanto maggiore si rende la forza magne- 

 tizzante coli' aumentare l' intensità della corrente. Per una stessa forza magnetiz- 

 zante, la magnetizzazione penetra tanto più profondamente, quanto maggiore è la 

 forza coercitiva. Può darsi quindi che una sbarra di acciaio si magnetizzi in tutta 

 la sua massa, mentre una di ferro dolce d' eguali dimensioni e nelle condizioni 

 medesime, non si magnetizza che nelle parti superficiali. 



La trasmissione del magnetismo avviene dunque in modo assai diverso, consi- 

 derata lungo una sbarra ad un capo della quale agisce la forza magnetizzante, o 

 considerata nella massa del corpo magnetico esposto per intero all' azione d' un' 

 elica. L' influenza della forza coercitiva, è opposta nei due casi. 



Il Jamin dimostrò in vari modi il decrescere del magnetismo dall' esterno al- 

 l'interno ('). Per esempio, magnetizzando un tubo d' acciaio nel cui interno trovasi 

 un cilindro massiccio pure d' acciaio, non si riscontra magnetismo nel cilindro che 

 quando la corrente supera un certo valore ; oppure se il cilindro era già magnetiz- 

 zato in senso opposto, non comincia a scemare questo magnetismo, che quando la 

 corrente abbia una sufficiente intensità. Per saturare varie lamine di acciaio di 

 diverso spessore, occorre una corrente tanto più intensa quanto più sono grosse. 

 Neil' interno d' un tubo di ferro dolce, di sufficiente spessore, 1' azione magnetiz- 

 zante è nulla etc. 



Il Jamin ricorre alla diversa penetrazione della calamitazione a seconda del- 

 l' intensità della corrente, per spiegare il fatto scoperto da Wiedemann, della sma- 

 gnetizzazione prodotta da una corrente inversa. Adoperando 1' azione d' un acido 

 per togliere ad una sbarra smagnetizzata da una corrente inversa, gli strati su- 

 perficiali, mostra che realmente negli strati profondi esiste una magnetizzazione in- 

 versa che alla superficie. Vedremo tuttavia, che si possono spiegare le proprietà di 

 una sbarra smagnetizzata da una corrente inversa, anche senza ricorrere alla for- 

 mazione di strati superficiali di polarità opposta a quella degli interni, e che vera- 

 mente in alcuni casi questi strati non si formano. 



Influenza delle dimensioni sul momento magnetico che può acquistare una sbarra. 



8. Una legge generale stabilita dal Jamin, riguarda quest' influenza. A parità di 

 sezione il magnetismo permanente cresce colla lunghezza fino ad un certo limite, 

 oltre il quale ogni ulteriore aumento di lunghezza non ha più effetto sensibile. Il 

 Jamin chiama metripolari le sbarre che hanno sufficiente lunghezza, per acquistare 

 la massima calamitazione, megapolari quelle di lunghezza eccedente, e brachipolari 



C) Comp. Kead. t. 80. 



